Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K250 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Beton Sebagai Pengganti Agregat Kasar (SS. Purwanto 1) , H.Darma Budhy 2) , Andy Setiawan 3) ) 89

## I. PENDAHULUAN
1.1.   Latar Belakang
Beton  merupakan  bahan  konstruksi yang  sangat  penting  dan  paling  dominan digunakan  pada  struktur  bangunan.  Beton sangat  diminati  karena  bahan  ini  merupakan bahan  konstruksi  yang  mempunyai  banyak kelebihan  antara  lain,  mudah  dikerjakan dengan  cara  mencampur  semen,  agregat,  air, dan  bahan  tambahan  lain  bila  diperlukan dengan perbandingan tertentu. Kelebihan beton yang lain adalah, ekonomis (dalam pembuatannya menggunakan bahan dasar lokal yang mudah diperoleh), dapat dibentuk sesuai
dengan  kebutuhan  yang  dikehendaki,  mampu menerima  kuat  tekan  dengan  baik,  tahan  aus, rapat air, awet dan mudah perawatannya, maka beton  sangat  populer  dipakai  baik  untuk struktur-struktur besar maupun kecil. Untuk itu bahan  konstruksi  ini  dianggap  sangat  penting untuk  terus  dikembangkan.  Salah  satu  inovasi adalah  penambahan  maupun  penggantian agregat  kasar  sebagai  salah  satu  bahan penyusun beton. Kerikil atau batu pecah ( split ) merupakan  agregat  kasar  yang  umumnya digunakan  pada  campuran  beton.  Sudah banyak  penelitian  yang  mengkaji  tentang

## ANALISIS KUAT TARIK BELAH BETON PADA STANDAR KUAT TEKAN K.250 DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH PECAHAN BETON SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT KASAR
SS. Purwanto 1) , H.Darma Budhy 2) Andy Setiawan 3)
1) Dosen Universitas Palembang, 2) Kepala Dinas PU BM - TR Prov. Sumsel
3) Mahasiswa Universitas Palembang

## ABSTRAK
Beton  merupakan bahan konstruksi  yang sangat penting dan paling dominan digunakan pada struktur  bangunan.  Beton  sangat  diminati  karena  bahan  ini  merupakan  bahan  konstruksi  yang mempunyai banyak kelebihan antara lain, mudah dikerjakan dengan cara mencampur semen, agregat halus,  agregat  kasar,  air,  dan  bahan  tambahan  lain  bila  diperlukan  dengan  perbandingan  tertentu. Untuk itu bahan konstruksi ini dianggap sangat penting untuk terus dikembangkan, salah satu inovasi adalah    penggantian  agregat  kasar  sebagai  salah  satu  bahan  penyusun  beton,  yakni  menggunakan kembali  limbah  pecahan  beton  untuk  penggunaan  beton  baru,  menjadi  alternatif  bahan  beton  yang menguntungkan,  karena  agregat  yang  digunakan  adalah  agregat  yang  telah  dibuang.  Pemanfaatan kembali limbah pecahan beton akan meningkatkan umur penggunaan material dari limbah itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kuat tarik belah beton normal dengan beton memakai bahan  limbah  pecahan  beton  dengan  variasi  10%,  20%,dan  30%  sebagai  pengganti  agregat  kasar dalam  campuran  mutu  beton  rencana  K  250,  benda  uji  di  cetak  dengan  menggunakan  silinder  beton dengan  umur    7,  14,  21,  dan  28  hari.  Dari  hasil  uji  kuat  tarik  belah  beton  yaitu  pada  beton  normal dengan umur 14, 21, dan 28 hari didapat kuat tarik belah beton diatas kuat tarik belah beton rencana 4,82  N/mm 2 .  Kuat  tarik  belah  beton  yang  dicapai  oleh  beton  dengan  menggunakan  limbah  pecahan beton 10% dengan umur 7, 14, 21, dan  28 hari didapat kuat  tarik belah beton diatas kuat tarik belah beton  rencana  4,82  N/mm 2 .  Kuat  tarik  belah  beton  yang  dicapai  oleh  beton  dengan  menggunakan limbah  pecahan  beton  20%  dengan  umur  21,  dan  28  hari  didapat  kuat  tarik  belah  beton  diatas  kuat tarik  belah  beton  rencana  4,82  N/mm 2 .  Kuat  tarik  belah  beton  yang  dicapai  oleh  beton  dengan menggunakan limbah pecahan beton 30% dengan umur 21, dan 28 hari didapat kuat tarik belah beton diatas kuat tarik belah beton rencana 4,82 N/mm 2 .
Kata Kunci : Kuat tarik belah beton, agregat, limbah pecahan beton.
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K250 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Beton Sebagai Pengganti Agregat Kasar (SS. Purwanto 1) , H.Darma Budhy 2) , Andy Setiawan 3) )
penggantian  kerikil  atau  batu  pecah  ( split ) sebagai  agregat  kasar  dengan  bahan  material yang  lain,  salah  satunya  adalah  limbah  hasil industri.  Limbah  atau  bahan  yang  sudah  tidak dapat  difungsikan  kembali  adalah  salah  satu bahan  material  yang  dapat  digunakan  untuk pengganti  agregat  kasar.  Sebagai  contoh limbah  pecahan  genteng,  limbah  pecahan  ubin atau  keramik  hingga  limbah  pecahan  beton. Menggunakan  kembali  limbah  pecahan  beton untuk  penggunaan  beton  baru,  menjadi alternatif  bahan  beton  yang  menguntungkan, karena  agregat  yang  digunakan  adalah  agregat yang  telah  dibuang.  Pemanfaatan  kembali limbah  beton  akan  meningkatkan  umur penggunaan material dari limbah itu sendiri.

## 1.2.   Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Membandingkan  kuat  tarik  belah  beton normal  dengan  beton  memakai  bahan limbah  pecahan  beton  sebagai  pengganti sebagian  agregat  kasar  dalam  campuran beton.
2. Mengetahui  pengaruh  limbah  pecahan beton  sebagai  pengganti  sebagian  agregat kasar  dengan  variabel  tertentu  terhadap kuat tarik belah beton.
3. Untuk  mengetahui  nilai  optimal  kuat  tarik belah  beton  pada  beton  dari  komposisi campuran  pengganti  agregat  kasar  dari pecahan beton dengan menggunakan faktor air  semen  yang  telah  ditentukan  dalam perencanaan campuran beton.

## 1.3.  Manfaat Penelitian
Akan  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang pemanfaatan  limbah  pecahan  beton  sebagai pengganti agregat kasar pada campuran beton, sehingga  mampu  memberikan  kontribusi  yang besar  dalam  perkembangan  teknologi  beton di dunia Teknik Sipil.

## 1.4.  Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  akan  dibahas dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaruh  limbah  pecahan beton  sebagai  pengganti  agregat  kasar tersebut terhadap kuat tarik belah beton.
2. Bagaimana pengaruh perbandingan beberapa variabel campuran limbah
pecahan  beton  sebagai  pengganti  agregat kasar terhadap kuat tarik belah beton.
3. Apakah dengan limbah pecahan beton dan faktor  air  semen  yang  ditentukan  akan menghasilkan  kuat  tarik  belah  beton  yang direncanakan.

## 1.5.  Batasan Masalah
Penelitian  dilakukan  terhadap  beton dengan  membandingkan  antara  beton  normal dengan  beton  yang  menggunakan  limbah pecahan  beton  sebagai  pengganti  agregat kasar,  perlakuan  yang  diambil  pada  penelitian ini sebanyak 4 perbandingan yaitu ;
1. Beton Normal Standar Kuat Tekan K 250
2. Beton dengan menggunakan limbah pecahan  beton  sebagai  pengganti  agregat kasar sebesar 10%.
3. Beton dengan menggunakan limbah pecahan  beton  sebagai  pengganti  agregat kasar sebesar 20%.
4. Beton dengan menggunakan limbah pecahan  beton  sebagai  pengganti  agregat kasar sebesar 30%.
5. Penelitian  yang  dilakukan  meliputi  kuat tarik belah beton. Pengujian dilakukan pada umur  beton  7  hari,  14  hari  21  hari  dan  28 hari.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Beton
Beton  adalah  bahan  yang  diperoleh dari  mencampur  semen,  pasir,  agregat  kasar, air  (bahan  tambahan  yang  sangat  bervariasi mulai dari bahan kimia tambahan, serat sampai bahan bangunan dan kimia dengan perbandingan tertentu) yang mengeras menjadi benda  padat.  Agregat  merupakan  bagian  yang terbanyak dalam pembentukan beton sedangkan  semen  dan  air  akan  membentuk pasta  yang  akan  mengikat  agregat.  Tugas perekat  yaitu  menghubungkan  pasir  atau kerikil dan mengisi lubang-lubang diantaranya. Tambahan  air  baru  memungkinkan  pengikat dan pengerasan dari perekat.

## 2.2. Bahan Dasar Pembentuk Beton
Beton terutama terdiri dari tiga bahan, yaitu : semen, air dan agregat, jika diperlukan dibutuhkan bahan pembantu (admixture) untuk merubah  sifat-sifat  tertentu  dari  beton  yang bersangkutan. Semen merupakan bahan
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K250 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Beton Sebagai Pengganti Agregat Kasar (SS. Purwanto 1) , H.Darma Budhy 2) , Andy Setiawan 3) )
campuran  yang  secara  kimiawi  aktif  setelah berhubungan dengan air.
Agregat  tidak  memainkan  peranan dalam  reaksi  kimia  tersebut,  tetapi  berfungsi sebagai  bahan  pengisi  mineral  yang  dapat mencegah perubahan-perubahan volume beton setelah  selesai  pengadukan.  Beton  pada umumnya mengandung :
1) Rongga - rongga udara 1 % - 2 %
2) Pasta  semen  (  semen  +  air  )  25  %  - 40 %
3) Agregat ( Kasar + halus ) 60 %  - 70
%

## 2.2.1. Semen
Semen  yang  dipakai  sebagai  petunjuk sekelompok  bahan  ikat  hidrolik  untuk pembuatan beton, Hidrolik berarti :
1) Semen bereaksi dengan air dan membentuk suatu satuan massa.
2) Suatu  produksi  keras  (  batuan  semen  ) yang kedap air.

## Semen Portland
Semen  Portland  yang  dibuat  dari semen  hidrolis  yang  dihasilkan  dengan  cara menghaluskan  klinker  yang  terutama  terdiri dari  silikat  –  silikat  kalsium  yang  bersifat hidrolis ditambah dengan bahan yang mengatur waktu ikat (umumnya gips)

## 2.2.2.  Agregat
Agregat  adalah  bahan  –  bahan campuran  beton  yang  saling  diikat  oleh perekat  semen.  Agregat  yang  umum  dipakai adalah pasir, kerikil, dan batu pecah.

## Kerikil, Pasir dan Batu Pecah
 Kerikil I.J  Kwantes dalam  bukunya  Ilmu Bangunan  I  membagi  kerikil,  pasir  dan  batu pecah ke dalam berbagai jenis sebagai berikut : a. Kerikil  yang  ditemukan  di  dasar  laut  kita sebut  kerikil  laut.Kerikil  yang  bercampur dengan pasir kita sebut pasir kerikil.Kerikil terutama terdiri dari butir-butir kwarsa,batu api  dan  batu  pasir.Mengenai  ukuran kerikil,kita  golongkan  bubuk  batu  yang berukuran 2-64mm.Ini dibagi lagi dalam:
b. Kerikil kasar : 16-63 mm besar butir
c. Kerikil halus : 2-16 mm besar butir
 Pasir
Satu-satunya  perbedaan  antara  pasir dan  kerikil  adalah  dalam  ukuran  butir  – butirnya.  Pasir  terjadi  melalui  cara  yang  sama seperti  kerikil.  Batas  antara  pasir  dan  kerikil ditentukan 2 mm. Besar butir ditentukan 212 – 2000 mm.
a. Pasir kasar :  600  –  2000 mm b. Pasir setengah kasar  : 212 – 600 mm c. Pasir halus : 63 – 212 mm
 Batu Pecah
Bermacam-macam jenis batu bilamana dipecah,  cocok  untuk  digunakan  sebagai agregat  beton. L.J.  Murdock dan K.M.Brook dalam  bukunya  bahan  dan  praktek  beton membedakan batu pecah dalam beberapa jenis yaitu [8] :
1.  Batu Kapur adalah batuan hasil sedimentasi yang  komposisi  utamanya  ialah  kalium karbonat.  Semakin  keras  dan  padat  jenis kapur  ini,  terutama  jenis  ferrokarbonat makin cocok sekali untuk pembuatan beton.
2.  Batu  Api  meliputi  granit,  dolerite,  basalt, gabbros  dan  porphyries.  Istilah  yang digunakan  dalam  perdagangan  memang agak membingungkan ,karena” granit” diartikan  semua  jenis  batu api,  bahkan  termasuk  juga  beberapa  jenis batu  kapur.  Granit  adalah  keras,  ulet  dan padat  sehingga  merupakan  agregat  yang baik  untuk  beton.  Basalt  batu  api  yang menyerupai  granit,  tetapi  struktur  butirnya lebih  halus  karena  pendinginan  yang  cepat pada proses pembentukannya ini merupakan  agregat  yang  sangat  baik. Dolerit  mempunyai  struktur  butir  Kristal yang  halus  dan  mengandung  feldspar banyak  dan  bahan  lain  seperti  :  augite, olvine dan granit.
3.  Sandstone, Bilamana keras dan padat,hampir semua sandstone cocok untuk agregat. Beberapa jenis sandstone gampang pecah  butirannya  dan  sangat  berongga sehingga kurang tepat pemakaiannya sebagai agregat. Hal ini disebabkan adanya ikatan  yang  kurang  sempurna  pada  butir- butir tertentu.
4.  Batu  Tulis  biasanya  agregat  yang  tidak baik,  lunak,  lemah  berlapis  dan  daya serapnya  tinggi.  Lagipula  bentuknya  yang pipih  menyebabkan  partikel-partikel  ini sulit dipadatkan di dalam pencetakan beton.
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K250 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Beton Sebagai Pengganti Agregat Kasar (SS. Purwanto 1) , H.Darma Budhy 2) , Andy Setiawan 3) )
5.  Bahan  Metamorfosa,  bervariasi  dalam karakternya. Marmer dan quartzites biasanya  pejal,  padat,  serta  cukup  ulet  dan kuat,  sebagai  suatu  agregat  yang  baik. Meskipun  demikian  beberapa  batu  tulis atau  sabak  sering  mempunyai  lapisan  yang tipis, sehingga tidak cocok untuk beton.

## 2.2.3. Air
Dalam pembuatan beton, air digunakan  sebagi  pereaksi  semen  menjadi pasta  sehingga  menjadi  campuran  beton tersebut  menjadi  mudah  dikerjakan,  Air  yang digunakan  harus  bersih,  tidak  mengandung minyak,  asam,  alkali,  garam,  zat  organik  atau bahan  lainnya  yang  bersifat  perusak.  Pada umumnya  air  dapat  dipakai  untuk  campuran beton,  namun  air  yang  dapat  digunakan  untuk adukan  beton  tidak  berarti  tidak  dapat diminum.  Air  yang  mengandung  zat  kimia dalam batas tingkat konsentrasi tertentu masih dapat digunakan dalam adukan beton.

## 2.3.   Limbah Pecahan Beton
Sangat  diperlukan  suatu  teknologi konstruksi  yang  dapat  mengurangi  eksploitasi alam  dan  dapat  memanfaatkan  limbah-limbah beton.  Salah  satu  contoh  upaya  mengurangi dampak tersebut adalah menggunakan kembali limbah  beton  untuk  penggunaan  beton  baru. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui berapa  besar  pengaruh  limbah  beton  sebagai pengganti  agregat  kasar  terhadap  kuat  tarik belah beton.

## 2.4.  Rencana Campuran Beton
Perencanaan  campuran  beton  adalah suatu  cara  untuk  menentukan  perbandingan bahan-bahan campurannya sedemikian sehingga  untuk  keadaan  tertentu  dihasilkan beton dengan sifat - sifat yang diisyaratkan dan dengan harga ekonomis.
SK SNI T-15-1990-03 tentang tata cara rencana campuran beton normal
mengemukakan  persyaratan  umum  yang  harus dipenuhi  dalam  hal  perencanaan  campuran adalah sebagai berikut [6]:
1. Proporsi campuran beton harus menghasilkan beton yang memenuhi persyaratan:
a. Kekentalan yang memungkinkan pekerjaan beton (Penuangan /
pemadatan dan perataan) dengan mudah
dapat  mengisi  acuan  dan  menutup permukaan secara serba sama (homogen) b. Keawetan
c. Kuat tekan
d. Ekonomis
2. Beton  yang  dibuat  harus  menggunakan bahan  agregat  normal  tanpa  bahan tambahan. Dalam perencanaan beton harus dipenuhi persyaratan :
a. Perhitungan perencanaan campuran beton  harus  didasarkan  pada  data  sifat- sifat  bahan  yang  akan  dipergunakan dalam produksi beton.
b. Susunan campuran beton yang diperoleh dari  perencanaan  ini  harus  dibuktikan melalui campuran coba yang menunjukkan  bahwa  proporsi  tersebut dapat  memenuhi  kekuatan  beton  yang diisyaratkan.

## 2.5.  Kuat Tarik Belah Beton
Kuat  tarik  belah  beton  merupakan salah  satu  parameter  penting  kekuatan  beton. Nilai  kuat  tarik  belah  diperoleh  melalui pengujian  tekan  di  laboratorium  dengan membebani  setiap  benda  uji  silinder  secara lateral  sampai  pada  kekuatanmaksimumnya. Pengujian  dapat  dilakukan  pada  skala  tertentu dengan  berbagai  kondisi, jenis,  beban  maupun ukuran  benda  uji.  Parameter  kuat  tarik  beton secara  tepat  sulit  untuk  diukur.  Suatu pendekatan  yang  umum  untuk  mengukur  nilai kuat  tarik  beton  adalah  dengan  pengujian  kuat tarik  belah  beton  yang  umumnya  memberikan hasil  yang  mencerminkan  besarnya  kuat  tarik yang  sebenarnya,  hasilnya  digunakan  untuk menentukan  nilai  kuat  tarik  beton.  Nilai pendekatan yang diperoleh dari hasil pengujian berulang  kali  mencapai  kekuatan    0,50vfc’– 0,60vfc’,  sehingga  untuk  beton  normal digunakan nilai 0,57vfc’ (Dipohosodo, 1999).
Uji  kuat  tarik  dilakukan  dengan memberikan  tegangan  tarik  pada  beton  secara tidak  langsung.  Spesimen  silinder  direbahkan dan  ditekan  sehingga  terjadi  tegangan  tarik pada  beton.  Uji  ini  disebut  juga Splitting  test atau Brazillian  test karena  metode  ini diciptakan di Brazil.
Kuat tarik belah dari benda uji dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Fct =  2P/πLD………………………(2.1) Dengan pengertian :
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K250 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Beton Sebagai Pengganti Agregat Kasar (SS. Purwanto 1) , H.Darma Budhy 2) , Andy Setiawan 3) )
Fct   =   kuat tarik – belah dalam MPa P   =   beban  uji  maksimum  (bebean  belah  / hancur)  dalm  newton  (N)  yang Ditunjukkan mesin uji tekan
L =   panjang benda uji dalam mm
D   =   diameter benda uji dalam mm

## III. METODOLOGI  PENELITIAN 3.1. Persiapan Peralatan
Penelitian ini
dilaksanakan dilaboratorium  uji  bahan  di  Program  Studi Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas
Palembang  dan  Laboratorium  Sipil  Politeknik Negeri Sriwijaya, sebelum penelitian dilakukan  perlu  adanya  persiapan  peralatan dan bahan.
Peralatan  yang  digunakan  berupa  alat
– alat untuk memeriksa agregat terdiri dari :
1) Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram
2) Satu  set  saringan,  untuk  memeriksa agregat halus dan kasar.
3) Gelas ukur
4) Piknometer
5) Kerucut terpancung
6) Penumbuk
7) Pan aluminium
8) Pelat kaca
9) Cawan
10) Oven yang dilengkapi pengatur suhu.
11) Density spoon
12) Mesin penggetar ayakan
13) Timbangan
14) Spatula
15) Tabung silinder
16) Jangka sorong 17) Kuas
18) Ember plastic
Alat pembuat benda uji  : 1. Timbangan 2. Cawan
3. Sendok  spesi
4. Cetakan  beton  dengan  ukuran  Diameter 150 mm x panjang 300 mm.
5. Peralatan pengukur slump, berupa :
a) Kerucut dengan diameter bagian bawah  20  cm,  bagian  atas  10        cm, dan  tinggi  30  cm,  bagian  atas  dan bawah cetakan terbuka.
b) Tongkat  pemadat  dengan  diameter  16 mm,  panjang  60  cm  ujung  dibulatkan dan  sebaiknya  bahan  tongkat  terbuat dari baja atau tahan karat.
c) Plat logam dengan permukaan rata dan kedap air
d) Plat siku
6. Peralatan  pengukur  berat  volume  yang berupa :
a) Wadah  baja  yang  berbentuk  silinder dengan alat pemegang
b) Tongkat pemadat.
c) Mistar perata

## 3.2. Persiapan bahan – bahan penelitian
1) Semen Portland Padang type I 2) Agregat halus  ( pasir )
3) Agregat kasar (  koral )
4) Limbah pecahan beton.

## 3.3. Pemeriksaan Agregat
3.3.1.  Pemeriksaan Agregat Halus Adapun  pemeriksaan yang  akan dilakukan untuk agregat halus yaitu berat jenis dan  penyerapan,  berat  isi  gembur  dan  padat, kadar lumpur, kadar air dan analisa ayak.

## 3.3.2.  Agregat Kasar
Adapun  pemeriksaan  yang  dilakukan pada  agregat  kasar  yaitu  berat  jenis  dan penyerapan,  berat  isi  gembur  dan  berat  isi padat, kadar lumpur dan analisa ayak.

## 3.4. Pemeriksaan limbah pecahan beton
Pada  penelitian  ini  material  pengganti agregat  kasar  yang  digunakan  adalah  limbah pecahan beton yang dipotong – potong dengan ukuran  2  cm  sampai  3  cm  dengan  desain pengganti  agregat  kasar  10%,  20%,  dan  30%, dari berat agregat kasar.

## 3.5. Perencanaan Campuran Beton
Metode  perencanaan  campuran  beton yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  campuran  beton  dengan  mutu beton rencana K 250.
Dengan langkah kerja sebagai berikut :
1. Menentukan karakteristik kuat tekan yang diisyaratkan diambil K 250 pada umur 28 hari dengan jumlah cacat 5 % dari banyak sample.
2. Menentukan  deviasi  standar  (  s  )  dengan melihat tabel.
3. Nilai  tambah  (  margin  )  menggunakan rumus = k × s
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K250 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Beton Sebagai Pengganti Agregat Kasar (SS. Purwanto 1) , H.Darma Budhy 2) , Andy Setiawan 3) )
4. Menghitung kekuatan rata-rata  yang akan dicapai  dengan  menjumlahkan  hasil nomor 1 + 3
5. Menetapkan  jenis  semen  yang  digunakan adalah semen Portland type I
6. Menetapkan  jenis  agregat  yang  dipakai adalah :
 Agregat Halus :  alami
 Agregat Kasar  :  alami / batu pecah
7. Faktor  air  semen  ditentukan  dengan berpedoman  pada  grafik  1    dan  2 kemudian disesuaikan dengan type semen yang  dipakai  dan  kekuatan  tekan  yang direncanakan pada umur 28 hari.
8. Faktor air semen maksimum dapat dilihat pada  tabel  yang  disesuaikan  dengan kondisi penggunaan beton tersebut.
9. Menentukan tinggi slump dengan
menyesuaikan kegunaan dari beton tersebut untuk konstruksi
10. Ukuran  kadar  agregat  ditentukan  dari hasil  analisa  saringan  dengan  mengambil ukuran agregat maksimum lolos saringan
11. Kadar  air  bebas  dapat  dilihat  pada  tabel disesuaikan  dengan  besarnya  slump  dan ukuran agregat maksimum
12. Kadar  semen  tiap  m  beton  dihitung  dari perbandingan air dengan factor air semen ( no 11 / no 7 ) .
13. Kadar semen  maksimum tidak ditentukan jadi dapat diabaikan
14. Kadar semen minimum ditetapkan 275 kg / m 3
15. Susunan  besar  butir  agregat  disesuaikan dengan analisa saringan yang ditentukan
16. Persentase  agregat  halus  diperoleh  dari perbandingan  gabungan  antara  agregat halus dan kasar
17. Berat  jenis  agregat  kering  permukaan diperoleh  dari  perbandingan  rata  –  rata berat jenis agregat halus dan kasar
18. Berat  jenis  beton  diperoleh  dari  grafik degan  jalan  membuat  grafik  baru  yang sesuai dengan nilai berat jenis gabungan
19. Kadar  agregat  gabungan  =  berat  jenis beton  dikurangi  jumlah  kadar  semen  dan kadar air.
20. Kadar agregat halus = persentase agregat halus  (  16  )  x  kadar  agregat  gabungan    ( no 19 )
21. Kadar  agregat  kasar  =  kadar  agregat gabungan ( 19 ) dikurangi   kadar agregat halus ( 20 )
Dari  langkah  no.1  sampai  no.21, didapat susunan campuran beton teoritis untuk tiap  1  m 3 yaitu  diperlukan  semen  sebanyak (no.12), air (no.11), pasir (no.20), koral (no.21)
Dalam perhitungan yang telah dilakukan,  agregat  halus  dan  agregat  kasar dalam keadaan jenuh kering permukaan (SSD) maka  apabila  material  yang  ada  di  lapangan tidak jenuh kering permukaan harus dilakukan koreksi terhadap kebutuhan bahannya.

## 3.6. Pengujian Slump
Slump pada dasarnya merupakan salah satu  pengetesan  sederhana  untuk  mengetahui workability beton  segar  sebelum  diterima  dan diaplikasikan dalam pekerjaan pengecoran.
Adapun langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut :
1. Kerucut  terpancung  dan  pelat  dibasahi dengan kain basah
2. Letakkan kerucut terpancung di atas pelat.
3. Isilah  kerucut  terpancung  sampai  penuh dengan beton segar dalam 3 lapisan, setiap 25  kali  tumbukkan  secara  merata.  Pada pemadatan,  tongkat  harus  tepat  masuk sampai lapisan bagian bawah tiap lapisan.
4. Segera  setelah  selesai  pemadatan  ratakan permukaan  benda  uji  dengan  tongkat ,tunggu  selama  30  detik  dan  dalam  jangka waktu  ini  semua  benda  uji  yang  jatuh disekitar kerucut harus disingkirkan.
5. Kemudian  angkat  kerucut  secara  perlahan- lahan ke atas secara tegak lurus.
6. Ukurlah  slump  yang  terjadi  dengan menetukan  penurunan  benda  uji  terhadap puncak kerucut terpancung.
Perhitungan  :  Besar  Slump  =  Tinggi
Penurunan Benda Uji

## 3.7.   Pengujian Berat Isi Beton
Adapun langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut :
1. Basahi  takaran  volume  campuran  beton segar dengan air
2. Tuangkan  campuran  beton  segar  ke  dalam takaran  tersebut  sampai  penuh  dalam  3 lapisan,tiap  lapis  berisi  kira-kira  1/3  isi takaran  tersebut.Setiap  lapis  dipadatkan dengan 25 tumbukkan secara  merata .Pada pemadatan,tongkat  harus  masuk  sampai lapisan bagian bawah tiap-tiap lapis.
3. Bersihkan  bibir  takaran  dari  campuran beton yang menempel, kemudian timbang.
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K250 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Beton Sebagai Pengganti Agregat Kasar (SS. Purwanto 1) , H.Darma Budhy 2) , Andy Setiawan 3) )
4. Buang  campuran  beton  segar  dari  takaran kemudian dibersihkan.
5. Timbang takaran dalam keadaan kosong.
Perhitungan :
Berat  Beton  Segar  +  Berat  Takaran  berisi Beton Segar – Berat Takaran (silinder)
Volume takaran = Volume silinder
V = t D   2 4 1 
Berat isi BetonSegar = 3 ) ( ) ( m silinder takaran Volume kg segar beton
Berat

## 3.8. Pembuatan Benda Uji
Adapun langkah pengerjaannya
adalah sebagai berikut:
1. Menghitung  proporsi  bahan  campuran sesuai dengan mix design
2. Menyiapkan masing-masing bahan
campuran sesuai berat proporsi
3. Masukkan semen dan agregat ke dalam bak aduk  kemudian  aduk  hingga  tercampur rata.
4. .Masukkan  air  sedikit  demi  sedikit  sambil terus  diaduk  sampai  keseluruhan  air  yang telah dihitung habis.
5. Pengadukan  dilakukan  sampai  adukan beton homogen.

## 3.9. Perawatan Benda Uji
Setelah  beton  mengeras  atau  beton tersebut berumur 1× 24 jam, beton dibuka dari cetakan. Pada saat membuka cetakan usahakan tidak  ada  getaran  yang  dapat  menganggu proses  pengerasan  dan  pengikatan  beton. Setelah  beton  dibuka  dari  cetakan  kemudian beton  tersebut  direndamkan  dalam  air  selama umur  beton  yang  diperhitungkan.  Perendaman ini bertujuan untuk membantu proses pengerasan  beton  tersebut.  Pada  proses perendaman  berfungsi  untuk  mengisi  rongga- rongga  yang  ada  pada  beton  ,  air  beraksi dengan semen sehingga tidak ada rongga / pori yang  belum  terisi  benar  oleh  adukan  maka reaksi  dari  semen  dan  air  tersebut  akan menutup pori tersebut. Dengan perendaman ini maka  diharapkan  kekuatan  yang  ditargetkan dapat dicapai. pada perendaman ini juga dijaga agar jangan sampai beton mengalami getaran / gangguan yang dapat menganggu pengerasan.

## 3.10. Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Setelah  beton  mengalami  masa  perendaman atau  pemeliharaan,  jika  sudah  mencapai  umur yang  direncanakan  maka  beton  tersebut  harus diangkat  dari  perendaman  .Setelah  itu  kubus beton dikeringkan dari air kemudian ditimbang untuk  mengetahui  berat  isi  dari  beton  keras, kemudian setelah itu dilakukan pengujian kuat tarik belah beton dengan menggunakan Tensile Spliting  Test  (TST).  yaitu  suatu  pembelahan silinder oleh suatu desakan kearah diameternya untuk  mendapatkan  kuat  tarik  belah.  Pada mesin  penguji  ditambahkan  suatu  batangan agar  dapat  membagi  beban  merata  pada panjang  silinder.  Dari  beban  maksimal  yang diberikan kekuatan tarik belah dihitung sebagai berikut :
F ct =  2P / πLD dimana :  f ct =  kekuatan tarik belah
(N/mm 2 ) P   =  beban maksimal (N)
l   =  panjang silinder (mm)
d  =  diameter (mm)
Pengujian  kuat  tarik  belah  beton  dilakukan pada  beton  yang  telah  mencapai  umur  yang direncanakan.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  kekuatan  yang  dicapai  beton tersebut  pada  umur  tertentu  apakah  hasilnya sesuai  dengan  yang  direncanakan  sesuai dengan proporsi yang dicampurkan. Pengujian kuat tarik belah beton dilakukan sampai beton tersebut  tidak  mampu  lagi  memikul  beban yang  diberikan  oleh  mesin  penguji  kuat  tarik belah  beton.  Jika  sudah  didapat  hasil  dari pengujian kuat tarik belah beton maka langkah selanjutnya tinggal menganalisis beberapa kuat tarik  belah  beton  yang  didapat  dari  proporsi yang direncanakan.

## IV. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Analisis Pemeriksaan Agregat Halus
Pengujian bersekala laboratorium yang dilakukan  untuk  agregat  halus  meliputi  berat isi  gembur  dan  berat  isi  padat,  analisa saringan,  berat  jenis  dan  penyerapan,  kadar lumpur  dan  kadar  air,  agregat  halus  yang digunakan adalah pasir  sungai musi.
Dari  hasil  pemeriksaan  yang  telah dilakukan  di  laboratorium,  didapat  data  –  data sebagai berikut :
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K250 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Beton Sebagai Pengganti Agregat Kasar (SS. Purwanto 1) , H.Darma Budhy 2) , Andy Setiawan 3) )

## 1.  Agregat Halus
Tabel 4.1. Data-data Agregat Halus No Uraian Keterangan 1 2
3 4 5 6 Berat Jenis (Bulk) Berat  Jenis  Kering Permukaan Jenuh Berat  Jenis  Semu Apparent Penyerapan Kadar Lumpur Kehalusan 2,50 2,52 2,55 0,83% 1,34% 2,86

## Sumber : Hasil Perhitungan

## 2. Agregat Kasar
Tabel 4.2. Data-data Agregat Kasar No Uraian Keterangan 1 2 3 4 5 Berat Jenis (Bulk) Berat  Jenis  Kering Permukaan Jenuh Berat  Jenis  Semu Apparent Penyerapan Kehalusan 2,58 2,61 2,66 1,28% 3,30

## Sumber : Hasil Perhitungan

## 4.2. Hasil pengujian slump beton
Adapun  hasil  pengujian  slump  beton dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut :
Tabel 4.3. Nilai pengujian slump Beton Nilai slump ( cm ) Normal 11,17 Pengganti Agregat Kasar 10% 9,3 Pengganti Agregat Kasar 20% 7,7 Pengganti Agregat Kasar 30% 7
Grafik 4.1. Grafik Pengujian Slump
Berdasarkan  grafik  tersebut  dapat diketahui  bahwa  slump  yang  di  capai  mulai dari  beton  normal,  beton  dengan  material pecahan  beton  sebagai  bahan  pengganti agregat  kasar  10%,  20%,  30%  masih memenuhi slump yang disyaratkan antara 60 – 100 mm.
4.3. Pengujian Kuat Tarik Belah Silinder Beton
Pengujian  kuat  tarik  belah  silinder beton  dilakukan  pada  umur  7,  14,  21  dan  28 hari  dengan  memberikan  tegangan  tarik  pada beton.  Kekuatan  tarik  belah  beton  relatif rendah,  kira-kira  10%-15%  dari  kekuatan tekan  beton.  Pada  dasarnya  pengujian  kuat tarik belah beton mengacu pada SNI 03–2491– 2002  “Metode  Pengujian  Kuat  Tarik  Belah Beton”.

## Tabel 4.4. Rekapitulasi kuat tarik belah beton
Kuat tarik belah beton rata-rata Variasi Normal Pengganti Agregat Kasar 10 % Pengganti Agregat Kasar 20 % Pengganti Agregat Kasar 30 % Umur 7 hari 4,81 4,96 4,07 3,48 Umur 14 hari 5,48 5,41 4,74 4,30 Umur 21 hari 6,07 5,78 5,33 4,96 Umur 28 hari 6,52 6,44 6,00 5,56

## Sumber : Hasil penelitian

## V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan sebelumnya, penulis  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai berikut :
Analisis Kuat Tarik Belah Beton Pada Standar Kuat Tekan K250 Dengan Menggunakan Limbah Pecahan Beton Sebagai Pengganti Agregat Kasar (SS. Purwanto 1) , H.Darma Budhy 2) , Andy Setiawan 3) )
1.  Nilai  evaluasi  kuat  tarik  belah  beton  yang dicapai  oleh  beton  tanpa  menggunakan material pengganti agregat kasar atau beton normal pada umur 7, kuat tarik belah belum tercapai 4,81 N/mm 2 , setelah 14, 21, dan 28 hari  didapat  semuanya  diatas  kuat  tarik belah beton rencana 4,82 N/mm 2 .
2.  Nilai  evaluasi  kuat  tarik  belah  beton  yang dicapai  oleh  beton  dengan  menggunakan limbah  pecahan  beton  atau  material pengganti  agregat  kasar  10%,  kuat  tarik belah  beton  pada  umur  7,  14,  21,  dan  28 hari  didapat  semua  kuat  tarik  belah  di  atas kuat tarik belah rencana 4,82 N/mm 2 .
3.  Nilai  evaluasi  kuat  tarik  belah  beton  yang dicapai  oleh  beton  dengan  menggunakan limbah  pecahan  beton  atau  material pengganti  agregat  kasar  20%  kuat  tarik belah beton pada umur 7, dan 14, hari kuat tarik  belah  belum  tercapai,  setelah  21,  dan 28  hari  kuat  tarik  belah  baru  meningkat bahkan di atas kuat tarik belah rencana.
4.  Nilai  evaluasi  kuat  tarik  belah  beton  yang dicapai  oleh  beton  dengan  menggunakan limbah  pecahan  beton  atau  material pengganti  agregat  kasar  30%  kuat  tarik belah beton pada umur 7, dan 14, hari kuat tarik  belah  belum  tercapai,  setelah  21,  dan 28  hari  kuat  tarik  belah  baru  meningkat bahkan di atas kuat tarik belah rencana 4,82 N/mm 2 .

## 5.2.  Saran
Setelah  melakukan  penelitian  ini, penulis mempunyai saran yang mungkin dapat berguna bagi penelitian selanjutnya, yaitu :
 Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  dengan variasi  persentase  limbah  pecahan  beton atau pengganti agregat kasar yang berbeda.
 Perhatikan  umur  rendaman  atau  perawatan benda  uji,  karena  sangat  berpengaruh  pada waktu pengujian.
 Perlu kiranya diteliti nilai kuat tekan beton dengan  limbah  pecahan  beton  sebagai pengganti sebagian agregat kasar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Anon,  1982, Persyaratan  Umum  Bahan
Bangunan  di  Indonesia (PUBI  1982), Pusat  Penelitian  Dan  Pengembangan  PU, Bandung.
[2]  SK SNI T-15-1991-03 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk
Bangunan  Gedung,  Badan  Standarisasi Nasional
[3]  Teknologi  Bahan  II,  PEDC  Bandung  2. EDC, EDC CI CNS, 1987 : hal:6
[4]  TEDC  Bandung,Teknologi  Bahan  3  Edisi I,1983
[5]  Murdock  L.J.,  Book,  K.  M.,1986.  Bahan dan Praktek Beton, Terjemahan Ir. Stephanus Hindarko, Erlangga, Jakarta [6]  SK SNI T-15-1990-03 Tata Cara
Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton Normal , Badan Standarisasi Nasional
[7]  SK  SNI  S-04-1989-F  Tentang  Spesifikasi Aggregat sebagai bahan bangunan
Normal, Badan Standarisasi Nasional
[8] Murdock , L.J. and  Brook,  K.M.  dan Hendarko,  S.  1378.  Bahan  dan  Praktek Beton. Erlangga
[9]  SNI  03-1974-1990  Metode  Pengujian Analisa  Saringan  Agregat  Halus  dan Kasar, Badan Standarisasi Nasional
[10]  SNI  1969:2008  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan  Air  Agregat  Kasar,  Badan Standarisasi Nasional
[11] SNI 03-2491-2002 Metode pengujian kuat tarik  belah  beton,  Badan  Standarisasi Nasional
[12] Sugiyono , 2008 , Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung